212 
Sitzungsberichte 
Dasselbe fand beim positiven Topas und Heulandit jedoch im entgegen¬ 
gesetzten Sinne statt: in den Quadranten 1 und 3 erweiterten, in 
2 und 4 verengten sich die Ringe. 
Alle diese eben beschriebenen Erscheinungen sowohl bei den 
ein- wie zweiaxigen Krystallen sind nicht bleibend. Liess man den 
Krystall sich wieder abkühlen, dadurch dass man das Eisenstück¬ 
chen entfernte, so trat rücklaufend schnell wieder der ursprüngliche 
Zustand ein. 
Da ganz dieselben Erscheinungen bei einem Krystall eintreten, 
wenn man zwischen dem Objecte und dem oberen Nikol ein Viertel- 
undulations-Glimmerblättchen einschiebt, so wird die Erklärung 
für die Aenderungen, welche die Interferenzfigur der Krystalle bei 
einseitiger Erwärmung erleidet, eine analoge sein müssen, wie für 
jene Erscheinung. Man wird annehmen müssen, dass bei der Er¬ 
wärmung vermittelst des aufgelegten Eisenstückchens nur die obere 
Schicht zunächst erwärmt wird, dass hierdurch die Massentheilchen 
derselben dilatirt werden und zwar, da die Wärme von einem 
Punkte des Objects ausströmt, verschieden in den drei aufeinander 
senkrechten Hauptrichtungen, so dass in der That nun drei Elasti- 
citätsaxen existiren. Hierdurch erhält die obere Schicht den Cha¬ 
rakter eines zweiaxigen Krystalls, der in seiner Wirkung sich ähn¬ 
lich verhält wie ein Viertelundulations-Glimmerblättchen. Für die 
zweiaxigen Platten kommt dann aber ferner noch in Betracht, dass 
in Folge der Dilatation die Elasticitätswerthe der Richtungen sich 
ändern, d. h. die Richtung der kleinsten kann z. B. die der mitt¬ 
leren, diese die der grössten Elasticität für die erwärmte obere 
Schicht der Platte werden. 
Die Untersuchungen Mallard’s 1 ) über den Einfluss der Wärme 
auf krystallisirte Körper ziehen auch die wasserhaltigen Mineralien, 
speciell den Heulandit in den Kreis der Betrachtung. Seine Resul- 
e 
täte sind so eigenthümlicher Art, dass es von Interesse schien, 
dieselben etwas weiter zu verfolgen und zu ergänzen. Wenn man 
eine Heulanditplatte, wie man sie durch Spalten nach dem Klino- 
pinakoid erhält, unter dem Mikroscop bei gekreuzten Nikols be¬ 
trachtet, so erblickt man das gewöhnliche Interferenzbild der zwei¬ 
axigen Krystalle. Die Ebene der optischen Axen ist nahezu parallel 
der Basis und der scheinbare Axenwinkel, wenn auch in den einzelnen 
Theilen der Platte variabel, misst nicht über 50°. Erwärmt man eine 
solche Platte oder Lamelle langsam bis 150° und beobachtet dabei den 
Krystall, so sieht man den Axenwinkel sich bis auf Null verkleinern (zuerst 
für roth, dann für blau), und hierauf in einer Ebene, welche senkrecht 
ist zu der ursprünglichen, sich öffnen, so dass also die Axenebene jetzt 
nahezu senkrecht zur Basis liegt. Lässt man jetzt die Platte sich ab- 
1) Bullet, de la Soc. miner. de France. 1882. 
